29  7 
de  l'Académie  de  Saint-Pétersbourg, 
298 
bachtet  worden,  so  dass  der  numerische  Werth  der  Zu- 
nahme nicht  bestimmt  werden  konnte. 
Ein  anderer  Stab  von  Gussstahl,  vermittelst  der  Berzelius’- 
schen  Lampe  beinahe  bis  zum  Glühen  erhitzt,  ohne  aus  dem 
Klemmapparat  herausgenommen  zu  werden,  zeigte  nach  dem 
Erkalten  eine  Zunahme  seiner  elastischen  Kraft  im  Verhält- 
niss  von; 
1 : 1,01122. 
Ein  anderer  Slahlstab  wurde  so  stark  als  möglich  gehärtet, 
und  vermittelst  der  Berzelius’schen  Lampe  mit  Schornstein  so 
erhitzt,  dass  die  Oberfläche  erst  gelb,  dann  blau  und  end- 
lich dunkelblau  anlief,  war  im  Verhältniss  von 
i : 1,0512 
elastischer  geworden. 
Ein  anderer  Stab , der  noch  stärker  gehärtet  worden 
war,  gab  unter  denselben  Umständen  eine  noch  grössere 
Zunahme,  nämlich 
1 : 1,06551. 
Man  sieht,  dass  der  Stahl  durch  das  Anlaufen  nicht  nur 
weicher  wird,  sondern  dass  auch  seine  Haupteigenschaft, 
die  Elasticität,  dadurch  erhöht  wird. 
Eisen.  Ein  Stab  von  weichem  Eisen,  vermittelst  der  Ber- 
zelius’schen Lampe  mit  Schornstein  von  Zoll  zu  Zoll  erhitzt, 
wobei  er  erst  gelb,  blau  und  endlich  dunkelgrau  (mit  einem 
Stich  ins  Blaue)  wurde,  zeigte  nach  dem  Erkalten  eine  ge- 
ringe Ahnahme  in  seiner  elastischen  Kraft. 
Gold  zeigte  nach  starker  Erhitzung,  wobei  der  Stab  ganz 
weich  geworden  war,  eine  bedeutende  Abnahme  seiner  elas- 
tischen Kraft. 
Einwirkung  der  Temperatur  auf  die  elastische 
Nachwirkung. 
Die  elastische  Nachwirkung  äussert  sich  bei  den  Iransver- 
salschwingungen durch  die  rasche  Abnahme  der  Schwingungs- 
Amplitudo,  welche  auch  im  luftleeren  Raum  statt  findet, 
und  desshalb  nicht  dem  Widerstande  der  Luit  zugeschrieben 
werden  kann;  auch  ist  sie  bei  verschiedenen  Metallen  sehr 
verschieden.  — Die  Grösse  dieser  Abnahme  giebt  uns  ein 
Mittel  an  die  Hand,  die  Veränderungen,  die  bei  Erhöhung 
der  Temperatur,  während  dieser  Erhöhung  und  nach  der- 
selben, in  der  Nachwirkung  der  Metalle  eintreten,  genauer 
zu  beobachten.  Wenn  ein  Stab  zwischen  denselben  Elonga- 
tionen bei  verschiedenen  Temperaturen  eine  verschiedene  An- 
zahl von  Schwingungen  machte,  so  war  der  Einfluss  dei 
Temperatur  auf  die  elastische  Nachwirkung  bewiesen;  nahm 
die  Anzahl  der  Schwingungen  zu,  so  hatte  die  Nachwirkung 
abgenommen,  und  umgekehrt. 
1.  Silber.  Der  Stab  macht  zwischen  denselben  Elonga- 
tionen in  der  gewöhnlichen  Temperatur  30  Schwingungen, 
in  der  Kälte  62;  die  elastische  Nachwirkung  nimmt  also 
durch  Erhöhung  der  Temperatur  bedeutend  zu. 
I 
Derselbe  Stab  von  Silber,  mit  einem  andern  Gewicht  be- 
schwert. macht  bei  der  gewöhnlichen  Temperatur  175Schwin- 
gungen  zwischen  der  Elongation  30  und  I *);  nachdem  er  bis 
nahe  an  die  Glühhitze  erhitzt  worden,  macht  er  nach  dem 
Erkalten  zwischen  denselben  Elongationen  nur  82  Schwin- 
gungen; dabei  hat  seine  Elasticität  im  Verhältniss  von 
1 : 1,00613 
zugenommen. 
Man  sieht  also,  dass  die  elastische  Nachwirkung  durch 
Erhöhung  der  Temperatur  zunimmt,  während  die  Elasticität 
selbst  abnimmt;  wenn  man  aber  den  Stab  bis  zu  einer  ziem- 
lich hohen  Temperatur  (in  welcher  er  weicher  wurde)  er- 
hitzte, und  ihn  wieder  erkalten  liess,  so  fand  sich,  dass  so- 
wohl Nachwirkung  als  Elasticität  zugenommen  hatten. 
2.  Messing  verhält  sich  wie  Silber;  bei  einem  Drath, 
der  nach  einander  immer  mehr  erhöhten  Hitzgraden  ausge- 
setzt worden  war  (von  welchem  der  letzte  bis  zum  Glühen 
ging),  halte  die  Nachwirkung  immer  mehr  abgenommen  ; die 
Elasticität  hatte  erst  zu,  dann  abgenommen. 
3.  Kupfer.  Bei  einem  dünnen  Drath  von  Kupfer  welcher 
der  Glühhitze  ausgesetzt  worden  war,  hatte  die  Nachwirkung 
nach  dem  Erkalten  bedeutend  zugenommen,  während  die 
Elasticität  abgenommen  batte;  dasselbe  fand  bei  einem  di- 
ckem Drath  statt.  Bei  einem  Stabe  von  Kupfer  hatte  nach 
geringer  Erhitzung  die  Nachwirkung  bedeutend  abgenom- 
men,  während  die  Elasticität  zugenommen  hatte;  nach  noch 
höherem  Hitzgrade,  der  aber  nicht  die  Glühhitze  erreichte 
nahm  die  Nachwirkung  noch  ein  wenig  ab,  und  die  Elasti- 
cilät  noch  ein  wenig  zu;  nachdem  aber  der  Stab  bis  zum 
Glühen  erhitzt  worden  w ar,  schlug  er,  mit  demselben  Gewicht 
beschwert,  um;  die  Elasticität  desselben  hatte  also  gewiss 
bedeutend  abgenommen;  von  der  Veränderung  der  Nach- 
wirkung lässt  sich  aber  nichts  sagen,  da  keine  Schwingungs- 
beobachtungen angestellt  werden  konnten.  Im  Allgemeinen 
scheint  die  elastische  Kraft  auf  Kosten  der  Nachwirkung 
zuzunehmen,  und  umgekehrt. 
4.  Zink.  Beim  gewalzten  Zink  brachte  eine  vorüberge 
hende  Temperaturerhöhung,  die  bis  zum  Gelbanlauien  ging, 
eine  kleine  Verminderung  in  der  Nachwirkung  hervor,  und 
dabei  eine  grosse  Vermehrung  in  der  Elasticität. 
5 Platina.  Nach  vorübergehender  Erhitzung  hat  die  Nach 
Wirkung  abgenommen,  und  die  Elasticität  zugenommen:  dieses 
fand  auch  statt,  wenn  die  Erhitzung  bis  zum  Glühen  getrieben 
worden  war. 
6 Gusseisen  Die  Nachwirkung  nimmt  sehr  bedeutend 
durch  die  Temperatur  zu;  über  die  Einwirkung  vorüberge 
bender  Hitze  sind  keine  Versuche  gemacht  worden. 
*)  Diese  Zahlen  bedeuten  Halblinien,  auf  einen  Maasslab  gemessen, 
der  einen  rechten  Winkel  mit  dem  Stabe  macht  und  am  Kndc  de« 
selben  befestigt  ist.  Da  die  Längo  des  Stabes  bekannt  ist . «o  kam. 
hieraus  leicht  die  Amplitndo  in  Grade  berechnet  werden,  wu  ih < • 
hier  überflüssig  wäre,  da  es  nur  auf  VerhSIluisse  ankon  mt 
